105 



Rolle, wie unter anderem aus einigen von H. Seger^) 

 ausgeführten Analysen hervorgeht. Es enthielt ein mit 

 Ausblühungen behafteter Thon der Siegersdorfer Werke 

 in Wasser lösliche Bestandteile, welche folgendermassen 

 zusammengesetzt waren: 



Schwefels. Kalk 27,847o Schwefels. Thonerd. l,397o 



„ Magnes. 33,30,, „ Alkalien 8,82 „ 



„ Eisenox, 15,55 „ „ org. Substz. b,4il „ 



Wasser u. nicht best. Stoffe 5,677o- 

 Leider wird von Seger nicht angegeben, den wie 

 vielten Teil des betreffenden Thones diese Salze aus- 

 machen; hingegen führt er den Schwefelsäuregehalt der 

 aus diesem Thon angefertigten rohen Ziegel an. Letztere 

 enthielten an der Oberfläche 1,51 und im Innern 0,707o 

 Schwefelsäure. Nimmt man den Schwefelsäuregehalt 

 der lösUchen Salze des Thones nach obiger Analyse zu 

 55^0 an, so entspräche dies einem Gehalt an löslichen, 

 die Auswitterung verursachenden Stoffen an der äusseren 

 Schicht von 2,75 und im Innern von l,277o- Lösliche 

 Salze können dem Thon auch mit dem Wasser zuge- 

 führt werden, welches dazu dient, demselben die für die 

 weitere Verarbeitung zu Ziegeln notwendige Geschmeidig- 

 keit zu verleihen. Um die Frage zu prüfen, ob hier- 

 durch Auswitterungen entstehen können, stellte ich fest, 

 dass ein sehr fetter, grubenfeuchter Thon auf 1000 kg 

 etwa 60 kg Wasser erfordert. Angenommen, dieses 

 Wasser enthielte in 10000 Teilen die aussergewöhnlich 

 grosse Menge von 20 Teilen gelöster Salze, so würden 

 hiervon in 1000 kg Thon 0,12 kg oder in 100 Teile 

 Thon 0,012 Teile eintreten. Letztere Menge ist jedoch 

 äusserst gering und kann nicht wesentlich die Bildung 

 von Auswitterungen beeinflussen. 



Lösliche Bestandteile, welche der Thon ursprünglich 

 enthalten oder bei der Verarbeitung aufgenommen hat, 

 werden bereits an ungebrannten Ziegeln erkennbar, in- 

 dem beim Austrocknen mehr oder weniger starke Aus- 

 scheidungen auf der Oberfläche derselben erscheinen. 

 Die DeutUchkeit, mit welcher letztere auftreten, hängt 

 ausser von der Menge der vorhandenen löslichen Salze 

 ab von dem durch Trocknen auszutreibenden Wasser- 

 gehalt, von der Art des Trocknens und von der Ober- 

 flächenbeschaffenheit der Ziegel. Der Wassergehalt eines 

 frisch hergestellten Backsteines ist um so grösser, je 



1) Töpfer- u. Ziegler-Zeitg. 1876, S. 24;9. 



